— 31 — 
PARTE SPERIMENTALE. 
Setti porosi. — I vasi porosi, adoperati necessariamente in quasi tutte le 
ricerche, erano prima dell'uso fatti bollire alcune ore in acqua, poi in una 
soluzione di potassa caustica diluita, poi ancora in acqua, finché non cedevano 
più alcali: dopo di che si lasciavano bollire molte ore in una soluzione diluita 
di acido solforico e poi si tenevano in acqua, fino a che non cedessero più 
aiido; allora si estraevano e si aspirava acqua distillata attraverso i pori; se 
si impiegavano per ricerche con solventi alcoolici, si faceva filtrare anche un 
(erto volume di alcole — acido con H s SO t — attraverso i pori. 
Elettrodi, elettrodi agitatori. — Elettrodi di platino, mercurio, rame, zinco, 
ferro, stagno, furono impiegati meno frequentemente. 
Elettrodi di nichel e di piombo, caratteristici i primi per la speciale loro 
azione catalitica nei processi d' idrurazione di acidi alitatici non saturi, gli 
altri per la loro sopratensione catodica '), furono adoperati assai spesso. 
Come elettrodi di nichel si adoperarono reticelle di nichel puro; lavorando 
con catodi di nichel in soluzioni acide, è necessario che il metallo sia ben puro, 
che già piccole tracce di metalli estranei posson provocare la dissoluzione del 
nichel, riconoscibile alla colorazione verde che il catolita assume. 
Per rivestire gli elettrodi di nichel con uno strato spugnoso che aderisse 
tenacemente '), si applicò il processo seguente: 
L'elettrodo di nichel è tenuto come catodo in un bagno ammoniacale di 
solfato nichel-ammonico , nel quale un cilindro di nichel pesca come anodo. 
Il bagno si ottiene sciogliendo (a caldo) il sale di nichel nell'acqua, aggiun- 
gendo poi alla soluzione ugual volume di ammoniaca concentrata. La condi- 
zione necessaria perchè un rivestimento spugnoso relativamente aderente si 
formi è che, durante l'elettrolisi, la soluzione sia molto raffreddata, e che la 
densità di corrente sia molto grande, precisamente così elevata, che la depo- 
sizione di nichel al catodo sia accompagnata da un discreto sviluppo gassoso. 
È bene che la soluzione non venga agitata. In pochi minuti il catodo è rive- 
stito di uno strato aderente di nichel spugnoso di un bel grigio matto. 
La presenza di molta ammoniaca nella soluzione sembra intluire sull'a- 
derenza del rivestimento; soluzioni dei sali di nichel debolmente ammoniacali 
danno più difficilmente depositi spugnosi ed aderenti: verosimilmente ciò è 
dovuto alla minor capacità di aderenza del precipitato di idrossido di nichel 
che in quelle condizioni può formarsi, e che potrebbe venir successivamente 
ridotto. 
La deposizione catodica contemporanea di nichel e di idrogeno porta alla 
') Caspaki, Zeit. t'ilr phys. Chemie, 30-89, 1899. 
'*) L'aderenza della massa spugnosa all'elettrodo aveva molta importanza, poiché non è escluso 
che particelle di nichel abbandonate in seno ad un liquido — anche lievemente — acido, si possau 
disciogliere, falsando i valori di R°/o> q uana0 9 ' lavori con il metodo gasometrico indiretto. 
